352 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Pourcentage 



pondéral. alomiquc. |i.lO'. 



100 " 28,1 



98,7 97.0 •î8.5 



96,7 92,4 29,7 



95.0 88,7 32,6 

 81,6 64,7 27,1 

 54,6 33,2 28,1 



38.1 20,3 3i,3 

 30,6 9,7 3 1,6 



9,5 4,2 29,7 



Al » 27,2 



Ces résultats concordent bien avec les données des analyses thermique 

 et micrographique. La région des solutions solides du zinc dans l'alunii- 

 nium en excès correspond à la portion de courbe AB. Le composé défini 

 APZn' se trouve au point C. Enfin, fait intéressant à remarquer, le maxi- 

 mum B correspond au mélange euteclique et non pas à la solution solide, 

 l'aluminium dans le zinc en excès. 



Les courbes de dilatation de tous les alliages, dans la composition 

 desquels entrent des cristaux de Al^ Zn% présentent à la température 

 de 26o"-270° une déviation indiquant un changement bruscpie des dimen- 

 sions de l'alliage. Ceci démontre l'exislence d'une transformation des 

 cristaux de la combinaison définie, qui est accompagnée d'un changement 

 linéaire des dimensions de 0,26 pour 100. Les phénomènes de retard aux 

 transformations, si fréquents dans les corps solides, ne permettent pas de 

 déterminer rigoureusement la température de cette transformation, 

 comme cela arrive également pour la transformation bien connue des 

 aciers. Si l'on porte en abscisse la composition des alliages cl en ordonnée 

 le changement linéaire de dimension accompagnant cette transformation, 

 on obtient une courbe Irnn dont le maximum correspond l)icn au composé 

 défini APZn' et dont les ordonnées varient proportionnellement à la 

 quantité de cristaux contenus dans l'alliage. 



